natgillin/translations-raw huggingface dataset:
is the percentage of loss in mass of the first component during pre-treatment,
este procentul pierderii de masă a primului component în timpul tratării prealabile;
is the percentage of loss in mass of the second component during pre-treatment,
este procentul pierderii de masă a celui de-al doilea component în timpul tratării prealabile;
is the percentage of loss in mass of the third component during pre-treatment.
este procentul pierderii de masă a celui de-al treilea component în timpul tratării prealabile.
Where a special pre-treatment is used the values b1, b2 and b3 shall be determined, if possible, by submitting each of the pure fibre constituents to the pre-treatment applied in the analysis.
În cazul în care se folosește o tratare prealabilă specială, valorile b1, b2 și b3 se determină, dacă este posibil, supunând fiecare dintre fibrele pure care constituie amestecul unei tratări prealabile aplicate în cursul analizei.
Pure fibres are those free from all non-fibrous material except those which they normally contain (either naturally or because of the manufacturing process), in the state (unbleached, bleached) in which they are found in the material to be analysed.
Fibrele pure sunt acele fibre care nu conțin niciun fel de material nefibros, cu excepția celor pe care le conțin în mod normal (fie natural, fie în urma procesului de fabricație), în starea în care se găsesc în materialul de analizat (crudă, albită).
Where no clean separate constituent fibres used in the manufacture of the material to be analysed are available, average values of b1, b2 and b3 as obtained from tests performed on clean fibres similar to those in the mixture under examination, must be used.
Când nu sunt disponibile fibrele constituente distincte și pure folosite în producerea materialului supus analizei, trebuie să se utilizeze valorile medii ale lui b1, b2 și b3, obținute din încercările efectuate pe fibre pure, similare celor din amestecul supus examinării.
If normal pre-treatment by extraction with light petroleum and water is applied, correction factors b1, b2 and b3 may generally be ignored, except in the case of unbleached cotton, unbleached flax (or linen) and unbleached hemp where the loss due to pre-treatment is usually accepted as 4 % and in the case of polypropylene as 1 %.
Dacă se aplică o tratare prealabilă normală prin extracție cu eter de petrol și apă, factorii de corecție b1, b2 și b3 pot fi în general neglijați, cu excepția bumbacului nealbit, inului (sau pânzei de in) nealbit și a cânepei nealbite, unde pierderea datorită tratării prealabile este considerată în mod convențional ca fiind 4 %, iar în cazul polipropilenei, 1 %.
In the case of other fibres, losses due to pre-treatment are usually disregarded in calculations.
În cazul altor fibre, de obicei, pierderile datorită tratării prealabile nu sunt luate în calcul.
Calculation examples are given in Section IV.
În secțiunea IV sunt prezentate exemple de calcul.
Method of quantitative analysis by manual separation of ternary fibre mixtures
Metoda analizei cantitative prin separarea manuală a amestecurilor ternare de fibre
After identification of the textile components, the non-fibrous matter is removed by a suitable pre-treatment and then the fibres are separated by hand, dried and weighed in order to calculate the proportion of each fibre in the mixture.
După identificarea componenților textili, materialul nefibros se îndepărtează printr-o tratare prealabilă adecvată și apoi fibrele se separă manual, se usucă și se cântăresc pentru a calcula proporția fiecărei fibre în amestec.
Weighing bottles or other apparatus giving identical results.
Flacoane de cântărire sau alte aparate care dau rezultate identice
Analytical balance accurate to 0,0002 g.
Balanță analitică cu o precizie de 0,0002 g
Soxhlet extractor, or other apparatus giving identical results.
Extractor Soxhlet sau alt aparat capabil să asigure rezultate identice
PRE-TREATMENT OF LABORATORY TEST SAMPLES
TRATAREA PREALABILĂ A EȘANTIOANELOR DE LABORATOR
Take from the pre-treated laboratory test sample a specimen of mass not less than 1 g. For a very fine yarn, the analysis may be made on a minimum length of 30 m, whatever its mass.
Se prelevează o epruvetă din eșantionul de laborator, cu masa de cel puțin 1 g. În cazul firelor foarte fine, analiza poate fi efectuată pe o lungime de minimum 30 m, indiferent de masă.
The fibre types so obtained are placed in pre-weighed weighing bottles and dried at 105 ± 3 °C to constant mass, as described in I.7.1 and I.7.2.
Tipurile de fibre astfel obținute se plasează în flacoane de cântărire care au fost cântărite în prealabil și se usucă la 105 ± 3 °C până la obținerea unei mase constante, conform descrierii de la punctele I.7.1 și I.7.2.
Express the mass of each component fibre as a percentage of the total mass of the fibres in the mixture.
Se exprimă masa fiecărei fibre din amestec în procente din masa totală a amestecului de fibre.
Calculate the results on the basis of clean dry mass, adjusted by (a) the agreed allowances and (b) the correction factors necessary to take account of losses in mass during pre-treatment operations.
Se calculează rezultatul pe baza masei uscate și pure, corectată cu (a) reprizele convenționale și (b) factorii de corecție necesari pentru a lua în calcul pierderea de material în timpul tratării prealabile.
Calculation of percentage masses of clean dry fibre, disregarding loss in fibre mass during pre-treatment:
Calcularea procentului de masă al fibrelor pure și uscate, fără să se țină seama de pierderile de masă din timpul tratării prealabile:
is the percentage of the first clean dry component,
este procentul primului component pur uscat;
is the percentage of the second clean dry component,
este procentul celui de-al doilea component pur uscat;
is the percentage of the third clean dry component,
este procentul celui de-al treilea component pur uscat;
is the clean dry mass of the first component,
este masa pură uscată a primului component;
is the clean dry mass of the second component,
este masa pură uscată a celui de-al doilea component;
is the clean dry mass of the third component.
este masa pură uscată a celui de-al treilea component.
For calculation of the percentage of each component with adjustment by agreed allowances and, where appropriate, by correction factors for losses in mass during pre-treatment: see I.8.2.
Pentru calcularea procentului fiecărui component cu aplicarea corecțiilor prin reprize convenționale și, când este cazul, a factorilor de corecție pentru pierderile de masă din timpul tratării prealabile: a se vedea punctul I.8.2.
Method of quantitative analysis of ternary fibre mixtures by a combination of manual separation and chemical separation
Analiza cantitativă a amestecurilor ternare de fibre printr-o combinație între metoda separării manuale și metoda separării chimice
Wherever possible, manual separation shall be used, taking account of the proportions of components separated before proceeding to any chemical treatment of each of the separate components.
De câte ori este posibil, se utilizează metoda separării manuale, ținând seama de proporțiile componenților separați înainte de a trece la orice tip de tratare chimică a fiecărui component individual.
The precision indicated in each method of analysis of binary fibre mixtures relates to the reproducibility (see Chapter 2 relating to methods for quantitative analysis of certain binary textile fibre mixtures).
Precizia indicată în fiecare dintre metodele de analiză a amestecurilor binare de fibre se referă la reproductibilitate (a se vedea capitolul 2 privind metode de analiză cantitativă a anumitor amestecuri binare de fibre textile).
Reproducibility refers to the reliability, i.e. the closeness of agreement between experimental values obtained by operators in different laboratories or at different times using the same method and obtaining individual results on specimens of an identical homogeneous mixture.
Reproductibilitatea se referă la fiabilitate, adică obținerea unor valori experimentale foarte apropiate de către laboranții din diferite laboratoare sau în momente diferite, folosind aceeași metodă și obținând rezultate individuale pe epruvete dintr-un amestec omogen identic.
Reproducibility is expressed by confidence limits of the results for a confidence level of 95 %.
Reproductibilitatea se exprimă prin limita de încredere a rezultatelor la un nivel de încredere de 95 %.
By this is meant that the difference between two results in a series of analyses made in different laboratories would, given a normal and correct application of the method to an identical and homogeneous mixture, exceed the confidence limit only in five cases out of 100.
Prin aceasta se înțelege că diferența între două rezultate dintr-o serie de analize efectuate în laboratoare diferite, în condițiile aplicării normale și corecte a metodei la amestecuri omogene identice, nu va depăși limita de încredere decât în 5 cazuri din 100.
To determine the precision of the analysis of a ternary fibre mixture the values indicated in the methods for the analysis of binary fibre mixtures which have been used to analyse the ternary fibre mixture are applied in the usual way.
Pentru determinarea preciziei de analiză a unui amestec ternar de fibre, la analiza amestecului ternar de fibre, se aplică în mod obișnuit valorile indicate folosite în metodele de analiză a amestecurilor binare de fibre.
Given that in the four variants of the quantitative chemical analysis of ternary fibre mixtures, provision is made for two dissolutions (using two separate specimens for the first three variants and a single specimen for the fourth variant) and, assuming that E1 and E2 denote the precision of the two methods for analysing binary fibre mixtures, the precision of the results for each component is shown in the following table:
Având în vedere că în toate cele patru variante ale analizei chimice cantitative a amestecurilor ternare de fibre au fost prevăzute două dizolvări (folosind două epruvete diferite – în primele trei variante – și o singură epruvetă – în cazul celei de-a patra variante) și presupunând că E1 și E2 reprezintă precizia celor două metode pentru analiza amestecurilor binare de fibre, precizia rezultatelor pentru fiecare component este ilustrată în tabelul următor:
Component fibre
Fibre componente
If the fourth variant is used, the degree of precision may be found to be lower than that calculated by the method indicated above, owing to possible action of the first reagent on the residue consisting of components b and c, which would be difficult to evaluate.
În cazul utilizării celei de-a patra variante, se poate întâmpla ca gradul de precizie să fie mai scăzut decât cel calculat prin metoda indicată mai sus, din cauza posibilei acțiuni, dificil de evaluat, a primului reactiv asupra reziduului constituit din componenții b și c.
Indicate the variant(s) used to carry out the analysis, the methods, reagents and correction factors.
Se indică varianta sau variantele folosite pentru efectuarea analizei, metodele, reactivii și factorii de corecție.
Give details of any special pre-treatments (see I.6).
Se dau informații detaliate cu privire la orice tratări prealabile speciale (a se vedea punctul I.6).
Give the individual results and the arithmetic mean, each to the first decimal place.
Se dau rezultatele individuale și media aritmetică, fiecare cu exactitate de o zecimală.
Wherever possible, state the precision of the method for each component, calculated according to the table in Section III.1.
De câte ori este posibil, se indică pentru fiecare component precizia metodei, calculată în conformitate cu tabelul de la punctul III.1.
Examples of the calculation of percentages of the components of certain ternary fibre mixtures using some of the variants described in point I.8.1.
Exemple de calcul al procentelor componenților anumitor amestecuri ternare de fibre utilizând unele dintre variantele descrise la punctul I.8.1
Consider the case of a fibre mixture which gave the following components when qualitatively analysed for raw material composition: 1. carded wool; 2. nylon (polyamide); 3. unbleached cotton.
Se consideră un amestec de fibre pentru care analiza calitativă a compoziției de materii prime a relevat prezența următorilor componenți: 1. lână cardată; 2. nailon (poliamidă); 3. bumbac nealbit.
VARIANT No 1
VARIANTA 1
Using this variant, that is using two different specimens and removing one component (a = wool) by dissolution from the first specimen and a second component (b = polyamide) from the second specimen, the following results can be obtained:
Folosind această variantă, în care se iau două epruvete diferite și se îndepărtează un component (a = lână) prin dizolvare din prima epruvetă și un al doilea component (b = poliamidă) din a doua epruvetă, se pot obține următoarele rezultate:
Dry mass of the first specimen after pre-treatment is (m1) = 1,6000 g
Masa uscată a primei epruvete după tratarea prealabilă este (m1) = 1,6000 g
Dry mass of the residue after treatment with alkaline sodium hypochlorite (polyamide + cotton) (r1) = 1,4166 g
Masa uscată a reziduului după tratare cu soluție alcalină de hipoclorit de sodiu (poliamidă + bumbac) (r1) = 1,4166 g
Dry mass of the second specimen after pre-treatment (m2) = 1,8000 g
Masa uscată a celei de-a doua epruvete după tratarea prealabilă (m2) = 1,8000 g
Dry mass of the residue after treatment with formic acid (wool + cotton) (r2) = 0,9000 g
Masa uscată a reziduului după tratarea cu acid formic (lână + bumbac) (r2) = 0,9000 g
Treatment with alkaline sodium hypochlorite does not entail any loss in mass of polyamide, while unbleached cotton loses 3 %, therefore d1 = 1,00 and d2 = 1,03.
Tratarea amestecului cu soluție alcalină de hipoclorit de sodiu nu determină nicio pierdere de masă a fibrei de poliamidă, în timp ce bumbacul nealbit pierde 3 %, astfel încât d1 = 1,00 și d2 = 1,03.
Treatment with formic acid does not entail any loss in mass for wool or unbleached cotton, therefore d3 and d4 = 1,00.
Tratarea cu acid formic nu determină pierderi de masă în cazul lânii și bumbacului nealbit, astfel încât d3 = d4 = 1,00.
If the values obtained by chemical analysis and the correction factors are substituted in the formula under I.8.1.1, the following result is obtained:
Dacă în formula de la punctul I.8.1.1 se introduc valorile obținute în urma analizei chimice și factorii de corecție, se obține următorul rezultat:
P1% (wool) = [1,03/1,00 – 1,03 × 1,4166/1,6000 + (0,9000/1,8000) × (1 – 1,03/1,00)] ×100 = 10,30
P1% (lână) = [1,03 / 1,00 – 1,03 × 1,4166/1,6000 + (0,9000 / 1,8000) × (1 – 1,03 / 1,00)] × 100 = 10,30
P2% (polyamide) = [1,00/1,00 – 1,00 × 0,9000/1,8000 + (1,4166/1,6000) × (1 – 1,00/1,00)] × 100 = 50,00
P2% (poliamidă) = [1,00 / 1,00 – 1,00 × 0,9000 / 1,8000 + (1,4166 / 1,6000) × (1– 1,00 / 1,00)] ×100 = 50,00
P3% (cotton) = 100 – (10,30 + 50,00) = 39,70
P3% (bumbac) = 100 – (10,30 + 50,00) = 39,70
The percentages of the various clean dry fibres in the mixture are as follows:
Procentele diferitelor fibre pure uscate din amestec sunt următoarele:
These percentages must be corrected according to the formulae under I.8.2, in order to take account of the agreed allowances and the correction factors for any losses in mass after pre-treatment.
Aceste procente trebuie corectate conform formulelor indicate la punctul I.8.2 pentru a ține seama de reprizele convenționale și de factorii de corecție pentru orice pierderi de masă din timpul tratării prealabile.
As indicated in Annex IX, the agreed allowances are as follows: carded wool 17,00 %, polyamide 6,25 %, cotton 8,50 %, also unbleached cotton shows a loss in mass of 4 %, after pre-treatment with light petroleum and water.
Conform anexei IX, reprizele convenționale sunt următoarele: lână cardată 17,00 %, poliamidă 6,25 % și bumbac 8,50 %; de asemenea, se observă pierderea de masă de 4 % a bumbacului nealbit în urma tratării prealabile cu eter de petrol și apă.
P1A% (wool) = 10,30 × [1 + (17,00 + 0,0)/100] / [10,30 × (1 + (17,00 + 0,0)/100) + 50,00 × (1 + (6,25 + 0,0)/100) + 39,70 × (1 + (8,50 + 4,0)/100)] × 100 = 10,97
P1A% (lână) = 10,30 × [1 + (17,00 + 0,0) / 100] / [10,30 × (1 + (17,00 + 0,0) / 100) + 50,00 × (1 + (6,25 + 0,0) / 100) + 39,70 × (1 + (8,50 + 4,0) / 100)] × 100 = 10,97
P2A% (polyamide) = 50,0 × [(1 + (6,25 + 0,0)/100)/109,8385] × 100 = 48,37
P2A% (poliamidă) = 50,0 × [(1 + (6,25 + 0,0) / 100) / 109,8385] × 100 = 48,37
P3A% (cotton) = 100 – (10,97 + 48,37) = 40,66
P3A% (bumbac) = 100 – (10,97 + 48,37) = 40,66
The raw material composition of the yarn is therefore as follows:
Așadar, compoziția de materii prime a firului este următoarea:
VARIANT No 4
VARIANTA 4
Consider the case of a fibre mixture which when qualitatively analysed gave the following components: carded wool, viscose, unbleached cotton.
Se consideră un amestec de fibre pentru care analiza calitativă a relevat prezența următoarelor componente: lână cardată, viscoză și bumbac nealbit.
Suppose that using variant 4, that is successively removing two components from the mixture of one single specimen, the following results are obtained:
Presupunând că se folosește varianta 4, adică se îndepărtează succesiv două componente ale amestecului dintr-o singură epruvetă, se obțin următoarele rezultate:
Dry mass of the specimen after pre-treatment (m) = 1,6000 g
Masa uscată a epruvetei după tratarea prealabilă (m) = 1,6000 g
Dry mass of the residue after treatment with alkaline sodium hypochlorite (viscose + cotton) (r1) = 1,4166 g
Masa uscată a reziduului după tratare cu soluție alcalină de hipoclorit de sodiu (viscoză + bumbac) (r1) = 1,4166 g
Dry mass of the residue after the second treatment of the residue r1 with zinc chloride/formic acid (cotton) (r2) = 0,6630 g
Masa uscată a reziduului după a doua tratare a reziduului r1 cu clorură de zinc/acid formic (bumbac) (r2) = 0,6630 g
Treatment with alkaline sodium hypochlorite does not entail any loss in mass of viscose, while unbleached cotton loses 3 %, therefore d1 =1,00 and d2 = 1,03.
Tratarea amestecului cu soluție alcalină de hipoclorit de sodiu nu determină nicio pierdere de masă a fibrei de viscoză, în timp ce bumbacul nealbit pierde 3 %, astfel încât d1 = 1,00 și d2 = 1,03.
As a result of treatment with formic acid-zinc chloride, the mass of cotton increases by 4 %, so that d3 = 1,03 × 0,96 = 0,9888, rounded to 0,99, (d3 being the correction factor for the respective loss or increase in mass of the third component in the first and second reagents).
Ca urmare a tratării cu acid formic – clorură de zinc, masa bumbacului crește cu 4 %, astfel încât d3 = 1,03 × 0,96 = 0,9888, valoare rotunjită la 0,99 (d3 fiind factorul de corecție pentru pierderea de masă sau creșterea masei celui de-al treilea component în primii doi reactivi).
If the values obtained by chemical analysis and the correction factors are substituted in the formulae given in I.8.1.4, the following result is obtained:
Dacă în formula de la punctul I.8.1.4 se introduc valorile obținute în urma analizei chimice, precum și factorii de corecție, se obține următorul rezultat:
P2% (viscose) = 1,00 × (1,4166/1,6000) × 100 – (1,00/1,03) × 41,02 = 48,71 %
P2% (viscoză) = 1,00 × (1,4166 / 1,6000) × 100 – (1,00 / 1,03) × 41,02 = 48,71 %
P3% (cotton) = 0,99 × (0,6630/1,6000) × 100 = 41,02 %
P3% (bumbac) = 0,99 × (0,6630 / 1,6000) × 100 = 41,02 %
P1% (wool) = 100 – (48,71 + 41,02) = 10,27 %
P1% (lână) = 100 – (48,71 + 41,02) = 10,27 %
As has already been indicated for Variant 1, these percentages must be corrected by the formulae indicated in point I.8.2.
După cum s-a indicat deja pentru varianta 1, aceste procente trebuie corectate conform formulelor de la punctul I.8.2.
P1A% (wool) = 10,27 × [1 + (17,0 + 0,0)/100)]/[10,27 × (1 + (17,00 + 0,0)/100) +48,71 × (1 + (13 + 0,0)/100) + 41,02 × (1 + (8,5 + 4,0)/100)] × 100 = 10,61 %
P1A% (lână) = 10,27 × [1 + (17,00 + 0,0) / 100)] / [10,27 × (1 + (17,00 + 0,0) / 100) + 48,71 × (1 + (13 + 0,0) / 100) + 41,02 × (1 + (8,50 + 4,0) / 100)] × 100 = 10,61 %
P2A% (viscose) = 48,71 × [1 + (13 + 0,0)/100] / 113,2057 × 100 = 48,62 %
P2A% (viscoză) = 48,71 × [1 + (13 + 0,0) / 100] / 113,2057 × 100 = 48,62 %
P3A% (cotton) = 100 – (10,61 + 48,62) = 40,77 %
P3A% (bumbac) = 100 – (10,61 + 48,62) = 40,77 %
The raw material composition of the mixture is therefore as follows:
Prin urmare, compoziția de materii prime a amestecului este următoarea:
V. Table of typical ternary fibre mixtures which may be analysed using Union methods of analysis of binary fibre mixtures (for illustration purposes)
V. Tabel cu amestecurile ternare tipice de fibre care pot fi analizate utilizând metode ale Uniunii de analiză a amestecurilor binare de fibre (cu scop ilustrativ)
Mixture No
Amestec nr.
Component fibres
Fibre componente
Number of method used and reagent for binary fibre mixtures
Numărul metodei și reactivul utilizat pentru amestecurile binare de fibre
Component 1
Componentul 1
Component 2
Componentul 2
Component 3
Componentul 3
wool or hair
lână sau păr
viscose, cupro or certain types of modal
viscoză, cupro sau anumite tipuri de fibre modale
1 and/or 4
1 și/sau 4
(hypochlorite) and 3.
(hipoclorit) și 3.
(zinc chloride/formic acid)
(clorură de zinc/acid formic)
cotton, viscose, cupro or modal
bumbac, viscoză, cupro sau modale
(hypochlorite) and 4.
(hipoclorit) și 4.
(formic acid, 80 % m/m)
(acid formic 80 % m/m)
wool, hair or silk
lână, păr sau mătase
certain other fibres
anumite alte fibre
viscose, cupro modal or cotton
viscoză, cupro, modale sau bumbac
(hypochlorite) and 9.
(hipoclorit) și 9.
(carbon disulphide/acetone 55,5/44,5 % v/v)
(disulfură de carbon/acetonă 55,5/44,5 % v/v)
polyester, polypropylene, acrylic or glass fibre
poliester, polipropilenă, fibre acrilice sau fibre de sticlă
polyester, acrylic, polyamide or nylon or glass fibre
poliester, fibre acrilice, poliamidă sau nailon sau fibre de sticlă
silk
mătase
(sulphuric acid 75 % m/m) and 2.
(acid sulfuric 75 % m/m) și 2.
(hypochlorite)
(hipoclorit)
acrylic or certain other fibres
fibre acrilice sau anumite alte fibre
(formic acid 80 % m/m) and 8.
(acid formic 80 % m/m) și 8.
(dimethylformamide)
(dimetilformamidă)
certain chlorofibres
anumite clorofibre
(dimethylformamide) and 4.
(dimetilformamidă) și 4.
(formic acid, 80 % m/m) or 9.
(acid formic 80 % m/m) sau 9.
(carbon disulphide/acetone, 55,5/44,5 % v/v) and 4.
(disulfură de carbon/acetonă 55,5/44,5 % v/v) și 4.
polyamide or nylon or certain other fibres
poliamidă sau nailon sau anumite alte fibre
viscose, cotton, cupro or modal
viscoză, bumbac, cupro sau modale
(acetone) and 4.
(acetonă) și 4.
2 and/or 4
2 și/sau 4
(carbon disulphide/acetone 55,5/44,5 % v/v) and 8.
(disulfură de carbon/acetonă 55,5/44,5 % v/v) și 8.
(carbon disulphide/acetone 55,5/44,5 % v/v) and 4.
(disulfură de carbon/acetonă 55,5/44,5 % v/v) și 4.
(formic acid, 80 %m/m)
(acid formic 80 % m/m)
viscose, cupro, modal or cotton
viscoză, cupro, modale sau bumbac
(formic acid, 80 % m/m) and 7.
(acid formic 80 % m/m) și 7.
(sulphuric acid, 75 % m/m)
(acid sulfuric 75 % m/m)
(acetone) and 7 (sulphuric acid, 75 % m/m)
(acetonă) și 7. (acid sulfuric 75 % m/m)
(dimethylformamide) and 7.
(dimetilformamidă) și 7.
cotton, viscose, cupro, modal, polyamide or nylon, polyester, acrylic
bumbac, viscoză, cupro, modale, poliamidă sau nailon, poliester, fibre acrilice
(acetone) and 2.
(acetonă) și 2.
(dichloromethane) and 2.
(diclormetan) și 2.
(dimethylformamide) and 2.
(dimetilformamidă) și 2.
(dimethylformamide) and 11.
(dimetilformamidă) și 11.
(sulphuric acid 75 % m/m)
(acid sulfuric 75 % m/m)
wool or hair silk
lână, păr sau mătase
cotton, viscose, modal, cupro
bumbac, viscoză, modale sau cupro
(hypochlorite) and 7.
(hipoclorit) și 7.
(zinc chloride/formic acid) and 7.
(clorură de zinc/acid formic) și 7.
(dimethylformamide) and 3 (zinc chloride/formic acid)
(dimetilformamidă) și 3. (clorură de zinc/acid formic)
(carbon disulphide/acetone, 55,5/44,5 % v/v) and 3.
(disulfură de carbon/acetonă 55,5/44,5 % v/v) și 3.
(zinc chloride/formic acid) or 8.
(clorură de zinc/acid formic) sau 8.
(dimethylformamide) and 3.
(dimetilformamidă) și 3.
(acetone) and 3.
(acetonă) și 3.
(dichloromethane) and 3.
(diclormetan) și 3.
(acetone) and 11.
(acetonă) și 11.
(dichloromethane) and 11.
(diclormetan) și 11.
(acetone) and 8.
(acetonă) și 8.